in Schmelzflüssen. 



131 



Wie bei allen Frischverfahren handelt es sich auch beim 

 Paddeln im wesentlichen um die Änderung der Konzentration 

 der Schmelze Eisen-Kohlenstoff zugunsten des Eisens. Aus 

 Fig. 3 sind die in Betracht kommenden Umstände ohne 

 weiteres herauszulesen 1 . Die chemischen und die Kristalli- 

 sationsvorgänge kommen schematisch durch den Marsch eines 

 darstellenden Punktes auf dem Pfeil R U zum Ausdruck. Er 

 führt aus dem Bereich der homogenen Schmelze bei S in das 

 Breifeld und bei T zur völligen Verfestigung des Systems, 



960 



770 

 710 



Sch melze 



Brei 



fest \. Marlens'd + Sch melze 



Martensit 



Brei 

 imelze 

 Cementit 



Sehr 



fest 



ß Ferrit* I Martensit + Eutektikum 



, Martensit! 



fest 

 Eutektikum. 



Cementit 



PerlU 



Cementit 



Procente Kohlenstoff 



Fig. 3. 



immer ohne Sinken der Temperatur. Gleich wie im 

 Falle der Fig. 2 könnte der Wärmegrad sogar bedeutend 

 steigen, es würde doch Kristallisation eintreten. So geschieht 

 es auch in der Praxis des Puddelns. 



Um die Kristallisation der Schmelze zu beenden , ist im 

 vorliegenden Beispiel eine völlige Entfernung des Kohlenstoffs 

 ersichtlich nicht nötig, da die ausgeschiedenen Eisenkristalle 

 etwas Kohlenstoff in fester Lösung enthalten. Die Entfernung 

 der übrigen Menge dieser Substanz geschieht beim Puddeln 

 durch Oxydation unter dem Einfluß der Ofengase und der 



1 Vergl. E. Heyn, Die Metallographie im Dienste der Hüttenkunde. 

 1903. p. 40. 



9* 



